180 



ARCmVOS DO MUSEU XACIÜNAL 



contido nos ferros meteóricos. E', pois, de 

 presumir que o cobre encontrado no resí- 

 duo analysado fosse precipitado pelo acido 

 sulphydrico, depois de ter sido dissolvido 

 pelo acido chlorhydrico, não podando assim 

 ser considerado como elemento constituinte 

 do resíduo do frafrmento. 



O teor do phosphoro é alto demais para 

 ser considerado como proveniente do rhab- 

 dite, visto que, como já foi dito, a decom- 

 posição da substancia eífectuou-se em pou- 

 cos minutos. Deve-se, pois, consideral-o 

 como elemento constituinte da materia 

 analj^sada, o è provavelmente a elle que 

 se deve attribuir a propriedade que tem a 

 substancia de ser menos solúvel em 

 acido muito diluído. 



A analyse que segue indica a compo- 

 sição da substancia preta fina e por ella 

 vê-se que os seus elementos mostram 

 uma porcentagem bastante différente do 

 que na parte grossa. Foi directamente tra- 

 tado com acido azotico forte no frio e sepa- 

 rado o rhabdite que restou insolúvel. No 

 liquido precipitou-se o enxofre, transfor- 

 mado polo acido azotico em acido sulphu- 

 rico, por meio de chlorureto de baryo. No 

 mais seguiu-se o methodo jà communicado. 

 II indica a composição reduzida a 100 com 

 exclusão do rhabdite, cobre, enxofre e do 

 oxy génio. 



■which was due to the action of the hydro- 

 chloric acid on the troilite always contained 

 in meteoric irons. It may therefore be 

 presumed that the copper found in the resi- 

 due analysed was precipitated by the sul- 

 phj'dric acid after being dissolved by the 

 hydrochloric acid and is not therefore to 

 be considered as a constituent element of 

 the residue. 



The proportion of phosphorus is too high 

 to be considered as coming from the rhab- 

 dite, since, as already remarked, the de- 

 composition of the substance was effected 

 in a few minutes. It must therefore be 

 considered as a constituent element of the 

 substance analyzed and it is probably to 

 it that the quality of being less soluble in 

 Yery dilute acid is to be attributed. 



The following analysis if the finer por- 

 tion of the black substance shows a propor- 

 tion of the constituent elements quite differ- 

 ent from that of the coarser portion. It 

 was treated directly Avith strong cold nitric 

 acid the rhabdite remaining as an insoluble 

 residue which was separated by décanta- 

 tion. The sulphur, transformed in sulphuric 

 acid by the action of the niti'ic acid, was 

 precipitated in the solution by barium 

 chloride. The rest of the analysis was by 

 the method already described. No. II gives 

 the composition reduced to 100 with exclu- 

 sion of the rhabdite, copper, sulphur and 

 oxygen. * 



